in ihrem Schmelzfluß. 



141 



Verbindung. Bei Beginn wurde durch Saugen G 2 gefüllt, dann 

 in die Mitte des ersten Gefäßes der Kristall gehängt. Das 

 Ganze wird längere Zeit völlig eingetaucht im Thermostaten 

 belassen. Ist die Temperatur allseitig ausgeglichen, so treibt 

 man durch gelindes Blasen die Schmelze von G 2 nach G 1? 

 so daß also jetzt der Kristall in der Mitte der Schmelze hängt. 

 Nun kann man mittelst eines Galvanometers 1 den Anstieg 

 der Temperatur des Kristalls verfolgen. 



1. Versuche mit Salol. 



Nach Beobachtungen von J. Friedländer und G. Tammann 2 

 schreitet bei einer Unterkühlung von 26.3° die Grenze der 

 kristallisierten Phase mit einer Geschwindigkeit von 4,0 mm 

 in einer Minute fort und zwischen 20° und 10° bildet sich 

 eine konstante maximale K.-G. von etwa 3,47 mm aus 3 . Bis 

 zu diesen Unterkühlungen könnte sich daher die Schmelz- 

 temperatur in der Grenzschicht erhalten. Bei den Versuchen 

 betrug die lichte Weite des Rohrs 1 mm, seine Wandstärke 

 0,4 mm. Mithin mißt die Entfernung von Rohrmitte bis zur 

 Außenwand etwa 1 mm. Bei einer Beobachtungstemperatur 

 von 22° und einer Schmelztemperatur von 42° würde ein 

 Temperaturgefälle von 20° für 1 mm herrschen. So groß 

 durfte es bei meinen Versuchen mindestens auch gewählt 

 werden, ohne daß eine Erniedrigung der Temperatur des 

 Kristalls unter 42° zu befürchten wäre. 



Salol von E. Merck wurde durch mehrmaliges Umkri- 

 stallisieren in Alkohol gereinigt. Um dessen letzte Spuren 

 zu entfernen, wurde die feinpulverige Substanz im Exsikkator 

 längere Zeit getrocknet. Schließlich wurde eine größere 

 Menge geschmolzen und mit dem auf p. 145 beschriebenen 

 Apparat Taf. V Fig. 2 große, klare Kristalle gezüchtet, aus 

 denen die Schmelzen gewonnen wurden. Als Schmelztemperatur 

 ergab sich 41,7° C. Es ist schwer, bei diesem träge schmelzen- 

 den und langsam kristallisierenden Stoff die Übergangstempera- 



1 Für die Überlassung eines geeigneten Spiegelgalvanometers bin 

 ich Hrn. Professor Dr. F. Paschen zu großem Dank verpflichtet. 



2 J. Friedländer und G. Tammann, Zeitschr. f. phys. Chem. 24. 

 157. 1897. 



3 Bei G. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen, p. 147. 



